SUR l'analyse de quelques platines de l'oural 29 



Pd, Au, Rh, Cil, Fe, ainsi que des traces de Pt et Ir, 



On ajoute à la liqueur cbautïée, 0,75-1,00 gr. de diiuéthyl- 

 glyoxirae dissoute dans de l'eau bouillante; la couleur jaune de 

 la liqueur vire au brun ; ou continue à cbautt'er jusqu'à forma- 

 tion du précipité de palladium. Celui-ci peut être suivant le 

 cas d'un jaune pur ou d'un brun plus ou moins foncé. Dans le 

 premier cas on procède comme d'ordinaire au dosage du palla- 

 dium. La coloration plus foncée du précipité indique la pré- 

 sence de l'or ou du platine, et même des deux à la fois. Dans 

 ce cas on filtre la solution sur un tiltre durci, après refroidisse- 

 ment ; on lave le précipité avec de l'eau légèrement acidulée, 

 on sèche et incinère dans un creuset de porcelaine taré, destiné 

 au dosage du palladium; on finit par chauffer au chalumeau. 



La mousse obtenue est dissoute par quelques gouttes d'eau 

 régale dans une petite capsule de porcelaine qu'on couvre d'a- 

 bord avec un verre de montre. L'acide nitrique est éliminé par 

 évaporations répétées à l'acide chlorhydrique, finalement on 

 évapore à sec. S'il y a du platine, celui-ci est précipité avec 

 du chlorure d'ammonium ; le précipité est porté sur un 

 filtre, lavé à l'alcool absolu et dosé comme d'ordinaire. Le 

 filtrat est évaporé à sec dans un bêcher; on traite le résidu 

 à plusieurs reprises par de l'acide azotique, ensuite avec 

 de l'acide chlorhydrique ; de cette façon le chlorure d'am- 

 monium, qui gênerait la précipitation ultérieure de l'or, est 

 décomposé. On dissout le résidu, privé de l'excès d'acide, dans 

 de l'eau chaude, traite par 1-2 gr. d'oxalate d'ammonium et 

 chauffé ensuite dans un bain d'air à 60° ; au bout de 4-6 heu- 

 res l'or est totalement réduit à l'état métallique. Pour accé- 

 lérer le dépôt et l'agglomération de l'or, en vue d'une filtratioii 

 plus facile, on y ajoute un excès d'acide sulfurique dilué. L'or 

 est porté sur un filtre durci, lavé d'abord à l'eau acidifiée par 

 l'acide sulfurique et finalement chlorhydrique. Le tiltre séché 

 donne après calcinatlon un grain d'or pur. 



Le tiltrat de l'or contient le palladium et un excès d'acide, 

 qu'on neutralise par de l'ammoniaque. On traite la solution 

 faiblement acide par 1,10-0, 15 gr. de diméthylglyoxime dissoute 

 dans de l'eau bouillante et on agite. Le palladium précipite 

 bientôt; on tiltre, lave, sèche, calcine avec précaution; la 



